2G6 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



points trouvés après l'exposition aux températures les 

 plus basses. 



On voit immédiatement que les écarts entre les 

 points isolés et la courbe suivent une marche systé- 

 matique exactement parallèle à la marche de la tem- 

 pérature. Ces écarts sont entièrement expliqués par le 

 fait que la règle, mesurée il est vrai toujours à la même 

 température, s'était trouvée exposée, dans les jours 

 précédant la mesure, à des températures dont le cycle 

 annuel était assez étendu. La formule donnée plus haut 

 rende compte exactement de la grandeur de ces écarts. 



Si l'on en fait abstraction, c'est-à-dire si l'on suppose 

 que la barre eût au moment de chaque mesure atteint 

 son équilibre parfait à 1 5°, on trouve que les variations 

 sont respectivement de 6f- , St'- , l."- , dans chacune des 

 trois premières années, et deviennent peu appréciables 

 dans les années suivantes. 



On en conclura que, après l'étuvage complet et la 

 première année de repos, on pourra se borner à déter- 

 miner au début l'équation de l'étalon une fois par an, 

 si l'on veut être certain de connaître sa longueur à 

 moins d'un millionième près. 



L'utilité de cet étuvage ressort bien de la comparai- 

 son des deux courbes du diagramme figure 4, dont la 

 plus élevée a été obtenue par la mesure des variations 

 subies au cours de plusieurs années par une règle non 

 étuvée. 



Alliages à forte teneur en nickel. — A mesure que 

 l'on augmente la teneur en nickel, la stabilité s'accroît 

 en fonction du temps comme en fonction de la tempé- 

 rature, ainsi qu'il vient d'être dit. Lorsqu'on atteint 

 45 7o P^'' exemple, la permanence est assez grande 



